Zweiter Absclinitt. Harze. 307 



lack theils Ihierischen, theils pllanzlichen Ursprungs ist, wird von Tschirch 

 und Farn er vertreten. 



Die Schichten, welche der Uummilack an den damit fest verbunde- 

 nen Zweigen bildet, haben eine Dicke von 3 — 8 mm. An einzelnen 

 Stellen der Zweige sammelt sich aber das Harz in grossen Massen an, 

 und erreicht dann nicht selten eine Mächtigkeit von mehreren Centi- 

 metern. Solche Gummilackmassen werden fast immer von Rinden- und 

 Zweigstücken durchsetzt. Die Farbe des Gummilacks ist eine lichtbräun- 

 liche bis tiefbraunrothe. Je heller die Stücke gefärbt sind, desto durch- 

 scheinender sind sie. Die dunklen sind, selbst in dünnen Schichten, für 

 das freie Auge undurchsichtig. Mikroskopische Splitter sind immer 

 durchscheinend und zeigen einen gelblichen Farbenton. Die Dichte des 

 Gummilacks ist nach Brisson') gleich 1,139. In der Härte liegt dieses 

 Harz zwischen Fraueneis und Steinsalz. Durch Bruch entstehen glatte, 

 glänzende, wenig gekrümmte Flächen, hu Vergleiche zu den übrigen 

 Harzen ist der Gummilack eher zähe als spröde. Kleine Stücke, z. B. 

 mikroskopische Schnitte, lassen sich mit dem Messer ganz gut vom 

 Gummilack abtragen. Er ist geruch- und geschmacklos. 



Der Gummilack dient, wie schon erwähnt, zur Darstellung von Lac- 

 dye, aber auch noch zu anderen, jetzt freilich in Abnahme gerathenden 

 Farben, ferner wird aus diesem Harze der Schellack (Lacque plate des 

 französischen, shellac des englischen Handels) gewonnen, eine Waare, 

 welche man auch den Rohstoffen beizählt, weshalb er hier nicht über- 

 gangen werden soll. 



Der Gummilack wird entweder direct zur Schellackbereitung benutzt 

 oder, wie schon bemerkt, vorher des grüssten Theiles des darin vorkom- 

 menden Farbstoffs beraubt; im ersteren Falle entstehen sehr dunkle, im 

 letztern mehr oder minder lichte Schellacksorten. Die Gewinnung dieses 

 Körpers läuft immer darauf hinaus, die leicht schmelzbaren Harze des 

 Gummilacks von den schwer schmelzbaren und den Verunreinigungen zu 

 trennen. Erstere bilden den Schellack, hi hidien zerkleinert man den Stock- 

 lack, bringt ihn in schmale Säcke, windet selbe, nachdem man die Tempe- 

 ratur bis zum Flüssigwerden der Masse gebracht hat, was bei etwa 140^' G. 

 erfolgt, aus, und lässt die ablaufende Masse auf Pisangblätter laufen, auf 

 welchen das geschmolzene Harz erstarrt, hu zerkleinerten Zustande 

 bildet dieser Körper den Schellack. In neuerer Zeit erfolgt das Aus- 

 giessen des Gummilackes behufs Schellackgewinnung auf Metallplatten. 

 Der Schellack besteht aus kleinen, einige Millimeter dicken, unregel- 

 mässig begrenzten scharfeckigen durchscheinenden Plättchen von licht- 

 oder dunkelbräunlicher Farbe. Er erscheint im Handel auch in Form 



i) Gmelin, 1. c. IV. 2, p. ISa/t. 



